﻿couv 



061 



CRAB 



les Couvertes des terres anglaises ou blanches on 

 emploie encore l'oxide de plomb ; mais cet oxide 

 est fonda préalablement avec du verre siliceux 

 que l'on réduit ensuite en poudre pour le placer 

 sur la pièce. Celles des poteries les plus grossières 

 sont uniquement formées d'oxide de plomb et, 

 parsui'e, sont très-malsiiines. Pour la porcclaiuc, 

 on emploie le feldspath ou pétimtzc des Chinois , 

 qui est très-fusible en comparaison de la pâte qu'il 

 recouvre , mais qui exige encore un feu trop vio- 

 lent pour qu'il soit possible de s'en servir pour 

 les poteries communes. Les poteries de grès n'ont 

 pas ordinairement besoin de vernis ; lorsqu'on en 

 emploie, ce sont des vernis terreux, souvent même 

 on se contente de jeter du sel commun dans le 

 four, et sa décomposition par la silice de l'argile 

 donne lieu îi un enduit de verre siliceux; mais 

 cette poterie se cuit h un feu presqueégal h celui de 

 la porcelaine, en sorte que ce moyen est imprati 

 cable pour la poterie commune qui n'emploie 

 qu'une chaleur beaucoup plus faible. Les défauts 

 de presque toutes les Couvertes, celle de la porce- 

 laine exceptée, sont leur peu de dureté qui permet 

 au couteau de les attaquer', et la présence de 

 l'oxide de plomb dont l'effet peut être nuisible h la 

 santé quand on laisse séjourner des alimens acides 

 dans des vases ainsi vernissés. 



La manière d'appliquer le vernis est extrême- 

 ment simple : après qu'on a fait le mélange du 

 plomb sulfuré broyé, de l'argile ou du sable sili- 

 ceux qui doit le composer, on le délaie dans une 

 certaine quantité d'eau , de manière h lui donner 

 la consistance d'une bouillie claire; on passe les 

 pièces bien sèches dans ce liquide chargé de ver- 

 nis ; elles absorbent l'humidité avec avidité, et 

 la poudre s'applique uniformément sur leurs sur- 

 faces. Les potei'ies commîmes reçoivent les cou- 

 leurs dont on les orne avant d'avoir vu le feu et 

 avant l'application du vernis, tandis que les faïen- 

 ces et surtout la porcelaine ne reçoivent de vernis 

 qu'après avoir passé une première fois au four; 

 les couleurs et la dorure de la porcelaine se posent 

 après la Couverte et forcent à l'exposer une troi- 

 sième fois au feu pour les fixer. Dans la fabrica- 

 tion de la poterie commune, au contraire, la 

 température peu élevée nécessaire h la cuisson 

 suffit pour convertir la galène qui est composée de 

 plomb et de soufre en un véritable verre; le sou- 

 fre se volatilise, et le plomb , en passant à l'état 

 de lilharge par l'oxidalion , s'unit avec la terre et 

 le sable qui lui a été mélangé pour former une 

 fritte brillante, très-fusible, mais qui n'a pas 

 malheureusement toute la dureté désirable. Tout 

 récemment M. Thibault , fabricant hMontereau, 

 a découvert un nouveau procédé qui doit porter 

 une grande amélioration dans la fabrication des 

 faïences fines ; il est parvenu h les couvrir d'im 

 émail beaucoup plus dur et plus solide que celui 

 qui résulte de l'emploi de la galène et qui a l'avan- 

 tage d'être inattaquable par les acides. En Angle- 

 terre, depuis quelques années, M. Mcigh est éga- 

 lement parvenu à composer pour les poteries 

 rouges une Couverte qui n'a rien de malsain et 



qui est plus économique que les vernis de plomb. 

 Son procédé consiste à plonger les pièces dans une 

 bouillie faite avec une marne rouge , h sécher, 

 puis à appliquer le vernis , composé de parties 

 égales de feldspath , de cassons de verre et de , 

 manganèse. On cuit ensuite h la manière ordi- 

 naire. On obtient par ce procédé un vernis noie 

 compacte, très durable et qui ne contient rien 

 de dangereux; si on désire une Couverte blanche 

 et opaque , on supprime le manganèse. 



INous renvoyons pour do plus amples détails, qui 

 seraient déplacés dans un Dictionnaire d'histoire 

 naturelle, aux ouvrages technologiques publiés su? 

 celle matière par Bastenaire , Daudenart, Brard, 

 Fourmi, etc., etc., et surtout h ceux de M. Bron- 

 gniart. (B.) 



COLZERANITE. (min.) Un peuple connu 

 des anciens sous le nom de Consorani , et qui ha- 

 bitait une partie de la province romaine appelée 

 N ovempopulania , a fait donner le nom de Conse- 

 rans h un petit pays de l'ancienne France qui ap- 

 partenait ^ la Haute-Gascogne, et qui, au x" siè- 

 cle, constituait un comté. Parcorruplion, ce pays, 

 qui forme presque entièrement aujourd'hui lar- 

 rondisscment de Saint-Girons, dans le départe- 

 ment de l'Ariége, fut appelé Couse/ans ; et, comme 

 si ce changement n'était pas encore assez grand 

 relativement h l'étymologie que nous venons de 

 rappeler, on est même venu à l'écrire Couzerans : 

 de là le nom de Coazeranite qui a été donné h une 

 substance minérale que découvrit, en iSaû, un 

 naturaliste instruit, M. de Charpentier, au miliea 

 de calcaire grenu qui, dans ce petit pays, alterne 

 avec le micaschite et le granité. 



La Couzeranite est d'un noir grisâtre, tirant 

 quelquefois un peu sur le bleu d'indigo. Elle est 

 toujours cristallisée, tantôt en prismes â quatre 

 faces rectangulaires, tantôt en prismes obliques- 

 rhomboïdaux, dont les angles ont 84 à 9G degrés 

 d'ouverture, et dont la base est inclinée sur les- 

 pans de 92 à 95 degrés. Ses cristaux sont ordinai- 

 rement petits : les plus gros ont 2 lignes d'épais- 

 seur sur 10 à 12 de longueur. Cette substance 

 pèse 2,69, c*est-h-dire plus de deux fois et demie 

 autant que l'eau; elle est plus dure que le verre , 

 et se fond en émail blanc ^^ la flamme du chalu- 

 meau. Analysée par M. Dufresnoy, ce minéralo- 

 giste l'a trouvée composée de la manière suivante : 

 silice, 62,07 ; alumine, 24,02; chaux, 11, 85; 

 magnésie, 1 ,4o ; potasse, 5,52; soude, 3,96, 

 Ainsi la Couzeranite prend son rang dans la miné- 

 ralogie parmi les silicates d'alumine. (J. H.) 



COYELLITE ou COYELLINE. ( min. ) Sub 

 stance encore trop peu connue pour être regardée 

 comme une espèce minérale. Elle forme des en- 

 duits de couleur noire ou bleuâtre à la surface de 

 certaines laves du Vésuve; c'est un suli'ure de 

 cuivre composé de G6 h 67 parties de ce métal et 

 de 32 h 33 de soufre. Si de nouvelles analyses 

 viennent confirmer le soupçon que cette substance 

 forme une véritable espèce, elle devra prendre 

 place dans la nomenclature sous l'un des deux 

 noms que nous venons de rappeler, puisque c'est 



Tome IL 



126* Livraison, 



46 



